Die chemische Wirkung des Hausschwamms auf die Holzsubstanz. 605 



2. Durch M. Silvester zersetztes Fichtenholz: 



a) Wasserlosliches 12,72 pCt. 



b) Alkalilosliches 62,50 „ 



Huminsauren daraus . . . . 31,75 „ 



Unloslicher torfiger Rest . . . 37,50 „ 



3) Durch Coniophora zersetztes Fichtenholz: 



a) Wasserlosliches 10,7 pCt. 



Alkoholloslich.es 8,1 



Aetherlosliches 1,77 „ 



b) Alkalilosliches 59,5 „ 



Daraus Huminsauren .... 39,5 



Unloslicher torfiger Eest . . 40,82 „ 



4. Dutch denselben Pilz nur teilweise vermorschtes Fi>;iiten- 



Alkalilosliches 34,56 pCt. 



Huminsauren daraus .... 6,24 „ 



Unloslicher Rest 65,44 „ 



5. Gesundes Fichtenholz (neues Bretterholz) : 



a) Wasserlosliches 1,32 pCt. 



b) Alkalilosliches 12,26 „ 



Huminsauren ....... 



Unveranderte Holzsubstanz . . 87,74 „ 



Keineswegs ist aber jede pilzliche Holzzerstorung eine aus- 

 gesprochene Humifizierung, so lieferte ein sogen. weiBfaules Holz 

 nur 0,041 pCt. Huminsauren, ein anderes ebensolches Eichenholz 

 8,5 pCt.; Humifizierung scheint besonders die Erscheinungen der 

 Rotfaule (richtiger wohl „Braunfaule K ) . zu charakterisieren, wo 

 es zu keinem faserigen Zerfall, sondern zu einer gleichmaBigen 

 Vermtirbung der sich braunenden Holzsubstanz kommt, das mikro- 

 skopische Bild, ebenso die Chemie des Zerfalls, ist hier bekanntlich 

 auch ein anderes 1 ). 



Die oben mitgeteilten Zahlen gewinnen an Interesse unter 

 gleichzeitiger Beriicksichtigung der Zeitdauer, die Wirkung wird 

 in 1 — 2 Jahren — je nach den Bedingungen — erzielt; diese Zeit 

 gentigt ftir Merulius zur Vertorfung der Halfte des gebotenen 

 Materials, die andere geht in Pilzsubstanz, Kohlensaure, Wasser 

 usw. iiber; der wasserlosliche Anteil der Holzsubstanz hat sich 



1) Man vergleiche R. Hartig, Die Zersetzungserscheinungen 

 des Holzes 1878, auch MARZELL, H, Uber einige durch Pilze ver- 



Munchen 1882). Die hier gegebenea Reaktionea und Analysen siad kaum auf 



